POUZZOLANES 



et donnait un mortier très résistant à l'eau ; 

 la brique ou les vieilles poteries de grès con- 

 venaient moins bien que les tuiles pour la 

 confection de ces matériaux employés dans 

 les ouvrages d'art importants qui ont rendu 

 proverbiale la solidité des mortiers des Ro- 

 mains ; c'est une idée très exagérée, car leurs 

 constructions ordinaires n'étaient pas mieux 

 soignées qu'ailleurs, et Pline insiste beaucoup 

 sur l'état de délabrement des maisons de 

 Rome. 



Les pouzzolanes sont des roches d'origine 

 volcanique qu'on exploita d'abord aux envi- 

 rons de la [letite ville de Pouzzoles, près de 

 Naples ; on en trouve à Rome, en Sicile, à 

 Sanlorin ; dans les montagnes de l'Auvergne 

 (entre La GuioUe et Chaudesaigues\ à Bessan 

 (Hérault), dans le Vivarais, etc. La pouzzo- 

 lane est comparable à une argile calcinée mé- 

 langée à divers corps lui donnant toutes 

 sories de colorations. Les pouzzolanes natu- 

 relles sont broyées sous des meules analogues 

 aux moulins à olives. 



Le Irnss ou terrasse de Hollande provient 

 du broyage de rognons volcaniques de Brohl, 

 près d'Andernak ; il contient, en poids : 



Alumine 2S.0 



Silice 31.0 



Carbonate de chaux 5.6 



l'>r 8.U 



Le basalte broyé a "été employé avec succès 

 comme pouzzolane aux travaux de la rade de 

 Cherbourg. 



Les deux tableaux suivants résument les 

 analyses de Rivot et de Berthier sur quelques 

 pouzzolanes naturelles (1). Mais la composi- 

 tion chimique n'estpas une donnée suffisante, 

 et les qualités de la marchandise ne peuvent 

 être lixées que par des expériences ; enfin la 

 finesse de la pouzzolane semble, pour cer- 

 tainH«, jouer un grand rôle dans le durcisse- 

 ment des chaux. 



Pouzzolanes naluretles, d'après Rival : 

 PROVENANCE 



Italie. 



Partie soluble dans l'acide chlorhydrique : 



12.4 



(1) liictioniiairede cltiinie pure et appliquée {Vf uHz). 



ET ARE. NES 375 



Pouzzolane naturelle d'Italie, d'après Berthier : 



Silice 44.5 à 59.15 



Alumine 15.0 21.27 



Chaux S. S 1.90 



Magnésie 4 7 » 



Oxyde de fer 12. i) 4.70 



Potasse 1.4 > ,. .„ 



Soude 4U ' -^ 



Eau 9.2 2.56 



Les pouzzolanes agissent surtout sur la 

 chaux du mortier en formant un silicate de 

 chaux insoluble ; selon Vicat il faut un mé- 

 lange de : 



18" de chaux grasse, 



.„„„ . 1 » . \ 64" de silice, 



100" de pouzzolane contenant j jg j.j,,u,„ine. 



Si la pouzzolane contient des matières 

 inertes (sable, oxyde de fer, carbonate de 

 chaux, etc.), il convient de diminuer la dose 

 de chaux alin de conserver les mômes rap- 

 ports entre les matériaux actifs. 



Selon les expériences de M. Feret, on 

 obtient un excellent mortier hydraulique avec 

 les mélanges suivants, en poids: 



Chaux grasse, éteinte, en poudre. 20 à 35 

 Pouzzolane 80 à 63 



Le meilleur mélange est celui de 20 et 80. 



Depuis longtemps on a fabriqué des pouz- 

 zolanes arii/icieites en pilant des vieilles tuiles 

 ou en cuisant de l'argile au contact de l'air 

 sur des plaques chauffées au rouge ; on re- 

 mue constammenU'argile pendant la cuisson 

 et, souvent, pour assurer la porosité du 

 produit et diminuer les difficultés du broyage 

 ultérieur, on mélange l'argile avec une ma- 

 tière végétale qui brûle pendant la cuisson 

 (sciure de bois, paille hachée, tannée) ; au- 

 trefois ou employait beaucoup à Paris cette 

 pouzzolane.qu'on appelait le cimen/ de briques, 

 jusqu'au moment oii les fabriques de chaux 

 hydrauliques artificielles et de ciment (à prise 

 lente ou à prise r.ipide), se sont développées. 

 Le mâchefer, le laitier et les scories, ainsi 

 que les cendi'es de houille, ont de faibles pro- 

 priétés pouzzolaniques qu'on peut exalter 

 en les broyant finement et sont surtout à 

 recommander avec des chaux un peu hydrau- 

 liques. Le pisé de Lyon, confeciioniié avec 

 du mâchefer, des cendres et de la chaux, rentre 

 dans cette catégorie de matériaux de cons- 

 truction (voir le Journal d'agriculture prati- 

 que, 19112, n' 42, 16 octobre, page 50i). 



On peut fabriquer facilement d'excellentes 

 pouzzolanes artificielles en mélangeant 1 à 4 

 volumes de chaux grasse éteinte en pâle pour 

 î) ù G volumes d'argile plastique ou de terre 

 argileuse. Le travail s'effectue comme pour 

 les chaux hydrauliques artificielles: on en fait 



